Salt glaze pottery
سالٹ گلیج یا سالٹ گلیج مٹی کے برتن مٹی کے برتن ہوتے ہیں، عام طور پر پتھر کے برتن، جن میں چمکدار، شفاف اور قدرے نارنجی چھلکے جیسی ساخت ہوتی ہے جو فائرنگ کے عمل کے اعلی درجہ حرارت والے حصے کے دوران بھٹے میں عام نمک پھینک کر بنتی ہے۔ نمک سے حاصل ہونے والا سوڈیم مٹی کے جسم میں سلیکا کے ساتھ تعامل کر کے سوڈیم سلیکیٹ کی شیشے کی کوٹنگ بناتا ہے۔ شیشہ بے رنگ ہو سکتا ہے یا بھورے (آئرن آکسائیڈ سے)، نیلے (کوبالٹ آکسائیڈ سے)، یا جامنی (مینگنیز آکسائیڈ سے) کے مختلف رنگوں کا ہو سکتا ہے۔ چند اسٹوڈیو کمہاروں کے ذریعہ اس کے استعمال کے علاوہ، یہ عمل متروک ہے۔ اس کے خاتمے سے پہلے، ماحولیاتی صاف ہوا کی پابندیوں کے پیش نظر، اسے آخری بار نمک چمکدار سیوریج پائپوں کی تیاری میں استعمال کیا گیا تھا۔ برطانیہ میں واحد تجارتی مٹی کے برتن جو فی الحال نمک گلیج مٹی کے برتن تیار کرنے کا لائسنس یافتہ ہے، نارتھمبرلینڈ میں بارڈن مل میں ایرنگٹن رے ہے جس کی بنیاد 1878 میں رکھی گئی تھی۔ نمک چمکدار پتھر کے برتنوں کی سب سے قدیم معلوم پیداوار 1400 کے آس پاس جرمنی کے رائن لینڈ میں تھی۔ یہ مؤثر طریقے سے یورپی قرون وسطی کے مٹی کے برتنوں میں واحد اہم جدت تھی۔ ابتدائی طور پر یہ عمل مٹی کے برتنوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 15 ویں صدی تک، ویسٹر والڈ کے چھوٹے مٹی کے برتنوں کے قصبے، جن میں فلینڈرس میں ہور-گرینژاؤسن، سیگبرگ، کولن، اور ریرین شامل ہیں، نمک سے چمکدار پتھر کے برتن تیار کر رہے تھے، جس میں بارٹ مین جگ ایک عام مصنوعات تھی۔ 17 ویں صدی میں، سالٹ گلیز نے انگلینڈ کے ساتھ ساتھ نوآبادیاتی امریکہ میں بھی مقبولیت حاصل کی۔ ویسٹر والڈ مٹی کے برتن کی خصوصیت تھی مہر بند تمغے اور سجاوٹ کے لیے کوبالٹ آکسائڈ پر مبنی رنگین کا استعمال۔ ویسٹر والڈ میں سالٹ گلیز مٹی کے برتنوں کی پیداوار 1983 میں ماحولیاتی تحفظات کی وجہ سے بند ہو گئی۔ برطانیہ میں 17 ویں اور 18 ویں صدی کے دوران ڈربی شائر، ناٹنگھم شائر، لندن اور اسٹافورڈ شائر میں اعلی معیار کے نمک سے چمکدار پتھر کے برتن تیار کیے گئے تھے۔ نمک چمکدار مٹی کے برتن شمالی امریکہ میں 17 ویں صدی کے اوائل سے 19 ویں صدی کے اوائل تک بھی مقبول تھے، درحقیقت یہ 19 ویں صدی کے دوران وہاں غالب گھریلو مٹی کے برتن تھے۔ اگرچہ امریکہ میں اس کی تیاری میں ابتدائی تاریخ کی پیداوار سے اضافہ ہوا، 1720 کی دہائی میں یارک ٹاؤن میں، 19 ویں صدی کے وسط تک برطانیہ سے کافی مقدار میں درآمد کی جاتی تھی۔ 20 ویں صدی کے دوران، برنارڈ لیچ کے ذریعہ اسٹوڈیو مٹی کے برتنوں کے استعمال کے لیے اس تکنیک کو فروغ دیا گیا۔ 1950 کی دہائی میں، اسے جاپانی دستکاری کے مٹی کے برتنوں میں لیچ کی شوجی ہماڈا کے ساتھ وابستگی کے ذریعے متعارف کرایا گیا تھا۔ ڈان ریٹز نے 1959 میں نیویارک کی الفریڈ یونیورسٹی کے نصاب میں سالٹ گلیجنگ کو متعارف کرایا، اور اس کے بعد یہ سیرامک آرٹ پروگراموں کے ساتھ دیگر امریکی یونیورسٹیوں میں پھیل گیا۔ اس عمل کے نتیجے میں ہونے والی فضائی آلودگی کی نمایاں مقدار کے خدشات کی وجہ سے ماحولیاتی صاف ہوا کی پابندیاں نمک گلیجنگ کے وسیع پیمانے پر استعمال کے خاتمے کا باعث بنی۔ اسے آخری بار نمک سے چمکدار سیوریج پائپوں کی تیاری کے لیے کسی بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا، اور کچھ اسٹوڈیو کمہاروں کے محدود استعمال کے علاوہ یہ عمل متروک ہے، حالانکہ ایسی اطلاعات ہیں کہ اسے اب بھی ہندوستان میں سیوریج پائپوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انگریزی سالٹ گلیز اسٹون ویئر کی پیداوار میں تجربات 17 ویں صدی کے دوسرے حصے کے دوران انگلینڈ میں شروع ہوئے۔ ابتدائی شواہد لندن کے وولوچ فیری میں ایک بھٹے کے مقام پر 1650-1700 کے ہیں۔ اسی طرح کے دور کی جرمن مصنوعات سے اس برتن کی مماثلت کی وجہ سے اسے تارکین وطن کمہاروں سے منسوب کیا گیا ہے۔ نمک گلیج مٹی کے برتنوں کا ایک اہم انگریزی صنعت کار فلھم پوٹری میں جان ڈوائٹ تھا، جس کی بنیاد اس نے 1672 میں رکھی تھی۔ ایک متعلقہ پیٹنٹ کی درخواست میں، جو 1671 میں دی گئی تھی، اس نے یہ بھی دعوی کیا کہ اس نے "شفاف مٹی کے برتن کا اسرار دریافت کیا ہے جسے عام طور پر چینی مٹی کے برتن یا چین اور فارسی برتن کے نام سے جانا جاتا ہے۔" 1800 کی دہائی تک لندن میں لیمبیتھ سالٹ گلیز اسٹون ویئر کی تیاری کا مرکز بن چکا تھا، اور خاص طور پر ڈولٹن اور واٹز پوٹری کے قیام کے بعد، جو بعد میں رائل ڈولٹن بن گیا۔ کمپنی کی بنیاد 1815 میں رکھی گئی تھی جب جان ڈولٹن نے لیمبیتھ میں ایک موجودہ مٹی کے برتن کے مالک، مارتھا جونز اور فورمین، جان واٹز کے ساتھ شراکت قائم کی تھی۔ ابتدائی طور پر فیکٹری نے مفید نمک چمکدار پتھر کے برتنوں میں مہارت حاصل کی، جیسا کہ فلہم فیکٹریوں کے ذریعہ تیار کیا گیا تھا۔ 1830 اور 1840 کی دہائیوں کے دوران، سر ایڈون چیڈوک کی بہتر صفائی کے حالات کی وکالت کے بعد ڈولٹنز نے نمک سے چمکدار سیوریج پائپوں کی کافی مقدار تیار کی تھی۔ ڈولٹن برقی موصلیت کے ابتدائی مینوفیکچررز میں سے ایک تھے، ابتدائی طور پر سالٹ گلیز اسٹون ویئر اور برقی ٹیلی گراف سسٹم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نیز، تقریبا 1830 سے، انہوں نے ابھرتی ہوئی کیمیائی صنعتوں کے لیے نمک گلیج پتھر کے برتنوں کی تیاری شروع کر دی، جو ان کے تیزاب مزاحمت کے لیے قابل قدر تھے۔ 1850 کی دہائی سے ڈولٹن اینڈ کمپنی کے آرائشی پتھر کے برتن، جو قریبی لیمبیتھ اسکول آف آرٹ کے تعاون سے تیار کیے گئے تھے، نے مختلف بین الاقوامی نمائشوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی، بشمول 1851 میں دی گریٹ ایگزیبیشن، 1876 میں فلاڈیلفیا ایگزیبیشن، اور 1893 میں شکاگو میں بھی۔ ان کی سالٹ گلیز آرائشی مصنوعات 'ڈولٹن ویئر' کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ 1890 تک ان کے آرائشی پتھر کے برتن اتنے کامیاب ہو گئے کہ لیمبیتھ فیکٹری میں 350 ڈیزائنرز اور فنکاروں کو ملازمت دی گئی، جن میں مشہور جارج ٹن ورتھ بھی شامل تھے۔ ڈولٹن کی لیمبیتھ فیکٹری 1956 میں بند ہو گئی، بڑی حد تک صاف ہوا کے نئے ضوابط کی وجہ سے جس نے شہری ماحول میں نمک کی چمک کی پیداوار پر پابندی لگا دی تھی۔ پیداوار، لیکن نمک گلیجنگ کی نہیں، برسلم میں ان کی فیکٹری میں منتقل کر دی گئی جو 1877 میں قائم ہوئی تھی۔ 18 ویں اور 19 ویں صدی کے وسط کے درمیان لیمبیتھ میں کئی دیگر پتھر کے برتن بھی چل رہے تھے، جن میں جیمز سٹیف اینڈ سنز اور اسٹیفن گرین کے امپیریل مٹی کے برتن شامل ہیں۔ سابق نے 1843 میں اپنی فیکٹری کھولنے سے پہلے 1830 میں ڈولٹن میں اپنے مٹی کے برتنوں کے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ نیو ورلڈ امریکہ میں سب سے پہلے مٹی کے برتنوں میں سے ایک کنیکٹیکٹ کے نورویچ میں بین ہل پر تھا۔ انہوں نے پیلے بھوری، نمکین چمکدار مٹی کے برتن تیار کیے۔ ایک مشکوک مقامی داستان کے مطابق، ان کی سالٹ گلیج تکنیک تقریبا 1680 میں ایک نوکر نے دریافت کی تھی۔ آگ پر ایک مٹی کا برتن تھا جس میں نمکین سور کا گوشت ٹھیک کرنے کے لیے نمک تھا۔ جب نوکر دور تھا تو نمک ابلا ہوا تھا، برتن سرخ گرم ہو گیا، اور اطراف چمکدار پائے گئے۔ ایک مقامی کمہار نے اس دریافت کا استعمال کیا اور نمک شیشہ قائم ہو گیا۔ آسٹریلیا میں نمک گلیز مٹی کے برتنوں کی سب سے قدیم معلوم پیداوار 1850-1883 کی ہے۔ عمل نمک کی چمک غیر چمکدار جسم پر مٹی کے جسم کے اجزاء، خاص طور پر سلیکا کے ساتھ عام نمک کے رد عمل سے، فائرنگ کے اختتام کی طرف بنتی ہے۔ جسم کو مثالی طور پر عام پتھر کے برتنوں کے مقابلے میں سلیکا سے بھرپور ہونا چاہیے، اور لوہے کی نجاست نمک کے اچھے شیشے پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ تخفیف ماحول کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ کم شدہ لوہے کے سلیکیٹ بہت طاقتور بہاؤ ہوتے ہیں۔ سوڈیم کلورائد اور پانی کا نمکین مرکب بھٹے میں اس وقت داخل کیا جاتا ہے جب مناسب درجہ حرارت تک پہنچ جاتا ہے، عام طور پر تقریبا 900 ڈگری سیلسیس، یا نمک کو بھٹے کے اندر فائر کرنے سے پہلے رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے بھٹا زیادہ درجہ حرارت تک پہنچتا ہے، عام طور پر 1100-1200 °C، سوڈیم کلورائد بخارات بن جاتا ہے اور بھاپ کے ساتھ تعامل کر کے ہائیڈروجن کلورائد اور سوڈا بناتا ہے۔ یہ بخارات جسم اور جسم کے دیگر اجزاء میں موجود سلیکا کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ کافی زیادہ ایلومینیم مواد (0.6 سالماتی حصوں) اور نسبتا کم سلیکا مواد (2.6 سالماتی حصوں) کی چمک، اور جس میں بنیادی بنیاد سوڈا ہے، بنتی ہے۔ نمک کے مرکب میں بورکس، اور بعض اوقات سوڈیم نائٹریٹ کے اضافے سے نمک کے شیشے بہتر ہوئے ہیں۔ آرائشی اثرات دینے کے لیے رنگین آکسائڈز کو نمک کے مرکب میں شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایک قسم کی ایوینٹورائن گلیز۔ آگ لگانے والے ماحول میں نمک کا دھواں مندرجہ ذیل طریقے سے رد عمل ظاہر کرتا ہے: 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + 2HCl 2NaOH → Na2O + H2O سوڈا فائر کرنے میں رد عمل تھوڑا زیادہ براہ راست ہوتا ہے، جس میں پانی کے بخارات کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے: Na2CO3 → Na2O + CO2 ہائیڈروجن کلورائڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ دونوں گیسیں ہیں۔ وہ سوڈیم آکسائیڈ کے ساتھ رد عمل ظاہر نہیں کرتے جو سلیکا اور مٹی کے جسم کے دیگر اجزاء کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بھٹے سے نکلنے والا ہائیڈروجن کلورائڈ ہوا میں نمی یا بھٹے سے نکلنے والی گیسوں کے ساتھ رابطے پر ہائیڈروکلورک ایسڈ بخارات بنائے گا۔ کوئی بھی بقیہ سوڈیم آکسائڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ کے بخارات کے ساتھ تعامل کر کے نمک بنائے گا جب گیسیں بھٹے سے باہر نکلیں گی۔ سوڈیم آکسائڈ (Na2O) مٹی کے جسم میں ایلومینیم اور سلیکا کے ساتھ تعامل کر کے سوڈیم ایلومینیم-سلیکیٹ گلیز بناتا ہے۔ عام رد عمل ذیل میں دکھایا گیا ہے، جس میں x اور y کی اقدار مختلف ہوتی ہیں جو کہ سوڈیم آکسائڈ، ایلومینیم اور سلیکا کی مقدار پر منحصر ہوتی ہیں جو کہ گلیز کی تشکیل کرتی ہیں: Na2O + SiO2 + Al2O3· (SiO2) 2 → (Na2O) x·Al2O3· (SiO2) y نمک کو منتخب کردہ انفرادی برتنوں پر آرائشی عنصر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بسکٹ کے برتن کو نمکین نمونے بنانے کے لیے نمکین محلول میں بھگویا جا سکتا ہے۔ رسی اور دیگر کپڑوں کو بھی نمکین پانی میں بھگو کر بسکٹ کے برتنوں کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ نمک کو حل میں، رنگین مٹی کی پھسلیوں میں بھی ملایا جا سکتا ہے اور اسے حفاظتی، سیرامک کنٹینرز میں بسکٹ کے برتنوں پر چھڑکایا جا سکتا ہے جسے ساگر کہتے ہیں۔ ایک متعلقہ تکنیک، سوڈا فائر کرنا، عام نمک کے لیے سوڈا ایش اور/یا سوڈیم بائی کاربونیٹ کا متبادل ہے۔ اگرچہ درخواست کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، متبادل کو بھٹے میں چھڑکنے کی ضرورت ہے، نتائج نمک گلیجنگ سے ملتے جلتے ہیں لیکن ساخت اور رنگ میں ٹھیک ٹھیک فرق کے لیے۔ حوالہ جات مزید پڑھنا [[فل راجرز (کمہار) |Rogers، فل۔ سالٹ گلیزنگ ']]'۔ اے اینڈ سی بلیک لمیٹڈ۔ 1992 کوچرین، روزمیری۔ سالٹ گلیز سیرامکس کرو ووڈ پریس، 2002۔ نکولس، گیل۔ "سوڈا، مٹی اور آگ۔" امریکن سیرامک سوسائٹی، 2006۔ نیلسن، گلین سی سیرامکس: اے پوٹرز ہینڈ بک۔ 1966، ہولٹ، رائن ہارٹ اور ونسٹن انکارپوریٹڈ، نیویارک۔ منوگ، کول اور رابرٹ سینڈرسن، "ووڈ فائرڈ سیرامکس: کنٹیمپرری پریکٹس"، یونیورسٹی آف پنسلوانیا پریس، 2000۔ ہیمر، فرینک اور جینیٹ۔ دی پوٹرز ڈکشنری آف میٹریلز اینڈ ٹیکنیکس "۔ اے اینڈ سی بلیک پبلشرز، لمیٹڈ، لندن، تیسرا ایڈیشن 1991۔ شیشے کی ترکیبیں سیرامک گلیجز مٹی کے برتنوں کی سجاوٹ کی اقسام قرون وسطی کے یورپ کی سیرامکس